i 46 ANALES DE LA SOCIEDAD CIENTÍFICA ARGENTINA 



En este último caso, la resistencia ó la rotura puede ser doblnda; 

 algunas veces alcanza á 130 y 140 kilogramos por unidad de sec- 

 ción del hilo estirado, con un alargamiento casinuloyun límite de 

 elasticidad sumamente elevado, y, por consiguiente, con una duc- 

 tilidad mínima. 



En Alemania, Bélgica, Suecia, América, el laminado del acero en 

 Irío se practica en una escala importante (á pesar del costo de la 

 operación) á causa de las notables propiedades que adquiere el me- 

 tal así tratado. 



Se fabrican con él resortes, hilos planos, bandas de acero para 

 sierras de cortar metales, bandas que tienen hasta 0^880 de ancho 

 por O^'OOÜIS de grueso. Se trabajan también barras de 0™02 de 

 diámetro por 10 á 15 metros de largo y hasta piezas de hierro de 

 mayor sección. 



El laminado en frío de los tubos y de los hilos por el procedi- 

 miento Mannesmcmn es una aplicación del mismo principio. 



Esfuerzo de tracción. — El alargamiento elástico del acero 

 es sensiblemente proporcional al esfuerzo de tracción. 



El alargamiento de estricción es siempre mucho mayor que el 

 alargamiento proporcional (es decir que el alargamiento antes de 

 la estricción). 



La ductilidad se mide por el alargamiento de estricción ó por el 

 alargamiento tomado sobre la superficie externa de una pieza en- 

 corvada por flexión. 



El límite de elasticidad de los aceros tiene un mínimo que se 

 aproxima mucho á la mitad de la carga de rotura. 



El coeficiente ó nodulo de elasticidad es constante para todos los 

 aceros é igual á 0^0044 por kilo. 



Esfuerzo de compresión. — El coeficiente y el límite de 

 elasticidad por compresión parecen ser, con corta diferencia, los 

 mismos que el de tracción. 



Esfuerzo de corte. —La resistencia al corte, perpendicular- 

 mente á las fibras, es alrededor de 8 décimos de la resistencia á la 

 de tracción para los aceros dulces y de 0,66 á 0,70 para los aceros 

 duros. 



El coeficiente de elasticidad al corte es próximamente igual al 

 0,40 del coeficiente de elasticidad á la tracción. 



